== (2$3) == 



n'efl: pas profitable non pliis , parceqiie de tels 'gateaiix cpais 

 entreut difficilemciu en fiiflon , & reqiiierent une plus grande 

 quuntitc de Ciiarbons. Au contraire fi Ton met trop de fer 

 cru , il ne fe puride pas ailez , 6c on n'en retirera la loupe , 

 qu'avec peine, pour le moins plus lentement, & quelque fois 

 nullement ; au dcrnier cas elle refte en maffe liquide dans le 

 Creufet , fans fe former en loupe ; mais elle eft d'ordinairc 

 trop tcnace, (rycrao) pour pouvoir decouler, il faut la rom- 

 pre & Ja refondre avec une nouvelle depcnfe de Charbons & 

 de tems ^ il provient alors bientot une bonne loupe. 



Si I'on a pris en jufte proportion la quantite du fer 

 cru , lc fcr de fonte doublc ou rafine , (Doppelroheifen , 

 /^BOiinori ^iyryiiT,) qui en provicnt , decoule flicilement du 

 Creufct, s'etend fur le fonds dc la fabrique, & forme fes fco- 

 ries fur la furface ,• cependant il y a communement un refidu 

 au creufet; on Tarrofe d'eau , on lc retirc du lit de fable, & 

 on I'en purifie. Le fer cru rctire cft aufli arrofe d'eau , & 

 dclivre de fcorics ; ce fer cru doublc, sil eft de bonne qua- 

 lite , eft troue dans ces fradurcs & blanc comme Targent 

 ftrie & presque grenu en fes parccllcs , ayant dans les trous 

 unc teinte blcue , jaunc & rougcatre,- mais celui, qui n'a pas 

 fa qualite rcquifc, eft bicn blanc dans fes fradures, mais com- 

 pacle 6<: en petitcs ftrics ; il en provient pourtant une bonne 

 loupe dans le tems requis et par les manipulations convena- 

 bics. Mais fi ce fer eft dans la fradure a demi blanc ftrie , 

 & moitie gris , & a petits grains, il eft alors cru encorc, & 

 de mauvaife qualitc ,• il eft encore pire , s'il eft tout -.a - fiit 

 gris. Maint fer cru doublc dc la fabrique de Pyfchminsk eft 

 blanc ftrie dans fa fraclure , & eft en mcme tems garni dc 

 plufieurs points gris , comme d'etoiIcs ; ( ce qu'on appelle fer 

 cru truite:) quoiqu'il ne foit pas mauvais , il n'ert pourtant 



N n 2 pas 



